ANALES DE LA UNITERS [DAD. — ENERO DE 1878. 1 1 
Kecojida esta parte mas pura por levigacion, en canti- 
dad de 358 centigramos, contenia todavia proporcion no- 
table de carbonato azul i nnos 5 a 6 % de criadero cuar- 
zoso insoluble. Eliminado este ultimo por el calculo, ha- 
116 para la composicion del polvo rojo: 
Oxido de cobre combinado con el 
bcido carbonico 21. G 
Antimoniato de cobre | g| U q ^ ^ j 26.7 
Sulfuro de mercurio . 52.5 
Los resultados no pueden considerarse sino como apro- 
ximados a la verdadera composicion, por causa de que el 
dcido acetico no separa bien el oxido perteneciente al 
carbonato del que se halla combinado con dcido antirno- 
■ nico. 
El mismo mineral rojo de color menos claro, algo par* 
duzco, sacado del interior de los poros de algunas mues- 
tras que tenian estructura porosa i de partes del mineral 
que parecian todas compuestas de amiolita, (sin ocurrir al 
lavado i levigacion) me dio: 
15.0 de carbonato azul de cobre soluble en acido aceti- 
co debil. 
19.5 de antimoniato de cobre. 
39.0 de sulfuro de mercurio. 
73.5 lo demas 26.5 materia insoluble cuarzosa ,sesqui- 
oxido de bierro, agua. 
El cobre gris de la mina Fortune , tiene los mismos 
caracteres que los de las minas de Andacollo, de Pu- 
nitaqui, etc.: siempre amorfo, de color gris de acero 
mas o menos oscuro, es granudo, pero de composicion 
variable; sacado de los trozos que no tienen amiolita i en 
las cuales el cobre gris se lialla acompailado solamente 
por el carbonato azul de cobre; no da al ensaye mas que 
4 a 5 % de mercurio. 
Analizado en el laboratorio de la Universidad,. por el 
